( 484 ) 

 des cornues. Dans ces conditions, l'atmosphère gazeuse en contact avec la 

 fonte est formée d'oxyde de carbone et d'hydrogène, comme dans les 

 fours à coke de l'industrie. Après vingt-quatre heures de chauffe, nous 

 avons constaté que la gaize est forlement rongée autour de la fonte enri- 

 chie en silicium, et qu'il s'est produit un silicate acide de protoxydc de 

 fer. Quelques globules de métal se sont creusé des cavités de plus de 2 cen- 

 timètres dans l'épaisseur de la matière siliceuse. 



» La même expérience répétée avec l'acier a donné des résultats ana- 

 logues (i). La foute et l'acier, analysés avant et après ces expériences, ont 

 fourni les nombres suivants : 



Silicium. Carbone. 



1° Fonte primitive 0,21 5,32 



Fonte après 48 heures de chauffe dans la porcelaine 0,87 5, 20 



Fonte après 24 heures de chauffe dans la gaize i >07 3 ,00 



Globule s'étant creusé un canal dans la gaize (2) 3,4 » 



1° Acier fondu primitif 0,10 i , 54 



Acier maintenu 24 heures en fusion dans un creuset de Hessc. ... 0,26 0,74 



Acier maintenu 24 heures en fusion dans la gaize 0,80 0,70 



)) Cette action de la fonte et de l'acier sur les matières siliceuses montre 

 que, toutes les fois que l'on voudra éviter d'introduire du silicium dans 

 le métal, on devra le fondre dans des vases en chaux ou en magnésie. 



» Comme dans les hauts-fourneaux, le carbone, le fer et les silicates se 

 trouvent en contact, la réaction que nous venons de signaler commence à 

 se produire dans V ouvrage et les étalages; elle se continue dans le creuset si 

 les parois sont très-siliceuses; elle concourt donc à l'enrichisseiuent de la 



(i) En chauffant du siliciure de fer dans des creusets de gaize, nous avons constaté qu'un 

 alliage de 20 pour 100 de silicium, et contenant seulement quelques dix-millièmes de carbone, 

 |)ouvait y être maintenu en fusion pendant plusieurs jours, sans perdre ni gagner sensible- 

 ment de silicium. De petites quantités de carbure de fer suffisent donc pour compenser, en 

 présence de scories très-riches en silice, l'élimination du silicium des fontes, élimination étudiée 

 parle colonel Caron [7/z^tte«cf de l'impureté du fer [Comptes rendus, t. LU, p. 1190)]. 

 Quant au silicium pur, lorsqu'on le chauffe dans une nacelle en charbon, il est lentement 

 oxydé par l'oxyde de carbone à sa température de fusion. L'oxydation ne devient rapide, 

 comme on le constate par l'absorption de l'oxyde de carbone, que lorsqu'on atteint la tempé- 

 rature à laquelle la porcelaine se ramollit. Mais, à ces températures, l'oxyde de carbone est 

 en grande partie dissocié, de sorte que l'oxydation peut être due en grande partie à l'oxy- 

 gène libre ; on aperçoit, dans ces conditions, de petits nuages de charbon incandescent rap- 

 pelant le carbone des flammes. 



(2) Ce résultat montre l'influence de l'augmentation de la surface de contact du méial 

 avec la matière siliceuse. 



